COSMOS. 529 



inetaux s'effectue avec facilite ; les rengards en fer avec lesquels 

 on remue les bains liquides dans les lours ou Ton produit ac- 

 tuellement l'aluminium se recouvrent d'une couclie brillante de 

 ce metal qui produit a leur surface un pbenomene semblable a 

 celui de l'etamage. On purifie l'aluminium allie au fer tout aussi 

 facilement que 1'alumiminium iode, en le fondant dans le nitrate 

 de potasse. 



J'ai allie l'aluminium en petites proportions avec le fer (5 d'alu- 

 minium par 95 de fer) sans lui communiquer des proprietes Men 

 differentes des siennes. La trempe ne l'a pas modifle.... L'alumi- 

 nium s'unit facilement au zinc et donne des alliages dont le plus 

 interessant contient 97 d'aluminium et 3 de zinc. Cet alliage un 

 peu plus dur que le metal purestcependanttres-malleable, il ne 

 le cede en eclat a aucun autre des alliages d'aluminium. 



L'aluminium peut contenir jusqu'a 10 pour 100 de cuivre sans 

 perdre completement sa malleabilite. Le metal prepare dans les 

 nacelles de cuivre en contenait 5 et 6 pour 100 , il se travaillait 

 cependant avec facilite. Au dela de 10 pour 100 la malleabilite est 

 faible. On peut sans jaunir l'aluminium lui ajouter 80 pour 100 

 de cuivre ; l'alliage ainsi obtenu ressemble a celui des miroirs du 

 telescope, il est tres-cassant. L'alliage de 15 d'aluminium est en- 

 core tres-cassant, mais il a un commencement de couleur jaune, 

 et il est probable que le cuivre perd sa couleur quand sa propor- 

 tion est inferieur a 18 pour 100, proportion qui correspond a 

 1'alliageCu 2 Al. 



Le bronze d'aluminium dont la resistance est a celle du bronze 

 dans le rapport de 51 a 49 contient 10 d'aluminium pour 90 de 

 cuivre; il joint a la propriete de se forger a chaud, une inaltera- 

 bilite assez grande vis-a-vis du sulfhydrate d'ammoniaque. Sa 

 couleur jaune est assez belle, mais sous le rapport de l'eclatil est 

 inferieur a l'alliage connu de 95 de cuivre et de 5 d'aluminium. 



L'alliage compose de3 parties d'argent et de 97 d'aluminium, a 

 une tres-belle couleur; il est inalterable en presence de l'hydro- 

 gene sulfure. En augmentant la proportion d'argent on augmente 

 la durete" ; ainsi l'alliage, forme de 1 pour 100 d'argent et 1 d'alu- 

 minium, est presque aussi dur que le bronze. 



L'alliage de 1 pour 100 d'aluminium et 99 d'or, a la couleur de 

 Tor vert; il est tres-dur, quoique bien malleable. Celui qui est 

 compose de 10 d'aluminium et 90 d'or, est blanc cristallise et par 

 consequent cassant. 



Aluminium et silicium. — Comme le fait observer avec raison 



